構造用合板のJAS規格は昭和44年9月に制定されて以来数々の変遷を経て今日に至っています。
構造用合板は単板構成が全層広葉樹単板の広葉樹合板、広葉樹単板と針葉樹単板を組み合わせた複合合板及び全層針葉樹単板の針葉樹合板があり、厚さは9.0、12.0、15.0mmがJAS格付の主なものですが、住宅建築に根太を省略して作業効率の向上や防音を目的とするなど、厚さ24.0、28.0、30.0mmのJAS格付も増えております。
サイズについては、パネル化による耐震性向上と現場での作業時間短縮から標準的なサイズとして910×1820mm（3×6サイズ）、910×2430（3×8サイズ）、910×2730（3×9サイズ）、910×3030（3×10サイズ）などがあり、ハウスメーカーを主体として需要の増加が続いています。
また、平成26年2月25日農林水産省告示第303号において、製造・流通の実情等を踏まえ、構造用合板（台板合板）の表面又は裏面に木材質特有の美観を表すことを主たる目的とした単板（厚さ1mm未満）をはり合わせた「化粧ばり構造用合板」が規定されています。

JAS構造用合板の規格の変遷
告示年月日
昭和44年 9 月10日
昭和51年10月 6 日
昭和57年12月14日
昭和58年 9 月27日
昭和60年12月25日
昭和61年 9 月20日
平成 1 年11月15日
平成 4 年 5 月 1 日

告示番号
制定
1371
894
2047
1709
1861
1639
1516
516

平成 9 年 8 月 6 日
平成11年 6 月21日

平成12年 7 月10日
平成15年 2 月27日

改正

1253
850987233

平成20年12月 2 日

1751

平成26年 2 月25日

303

平成29年10月20日

1578

内容等

「普通合板の日本農林規格」から独立し、新規制定
2級の基準の追加材料規定（エンゲルマンスプルース）、強度値設定等
ホワイトポケット関連基準の追加
防虫基準を追加（ほう素化合物、クロルデン、ホキシム及びフェニトロチオン）
防虫基準のうちクロルデンの基準を削除
特類の接着の程度の試験方法としてスチーミング繰返し試験の追加
減圧加圧試験の追加（オール針葉樹単板で構成されたものに限る。）
5層以上の接着力試験片の作成方法の追加
ホルムアルデヒド放散量基準値の変更
針葉樹を用いた合板に対応するため1級は曲げ強さ及び曲げヤング係数をその数値（E50−F160）で表示できることとするため
板面の品質の基準c.dの節等の基準を改めるため
曲げ試験片の大型化、面内せん断試験の追加、圧縮試験の削除
板面の品質等級は1級を2級に合わせるD−D基準を追加
1級の単板構成基準を2級に合わせるため標準寸法は1級を2級と同等とするため2級は強度性能を推定できるよう有効断面係数比が表示できることとするため接着力試験の迅速化を図るため試験方法を改める（単板厚 1.6mm の規定を削除）
減圧加圧試験について再試験の追加試験の適合基準を「規格」の中に記載
ホルムアルデヒド放散量表示区分及び放散量基準値の変更「普通合板」、「コンクリート型枠用合板」、「構造用合板」「特殊合板」の規格を整理統合一本化して、新たに「合板の日本農林規格」として制定
ホルムアルデヒド放散量表示区分：F☆☆☆、F☆☆、F☆に変更し、F☆☆☆☆の上位表示区分を基準化
コンクリート型枠用合板及び構造用合板の単板の厚さ基準の変更
構造用合板の曲げ性能（2級）のヤング係数基準の追加
さね加工の追加
ホルムアルデヒド放散量試験における濃度の算出はバックグラウンド溶液を基準とする
防虫処理剤のホキシムを削除
化粧ばり構造用合板の規格の追加
構造用合板及びコンクリート型枠用合板の板面の品質における表板及び裏板の単板の厚さの変更
ホルムアルデヒド放散量試験片の作成の変更（試験片の合計面積を1800㎠以上とした）
構造用合板に保存処理基準を創設（特類・インサイジング不可）
木材保存剤の種類及び浸潤度と吸収量の基準を規定した
木材保存剤の種類は、製品処理：BAAC、CUAZ、AZN
単板処理：ACQ−1とした

構造用合板及び化粧ばり構造用合板の日本農林規格の概要

4 . 板面の品質基準（構造用合板）合板のうち、建築物の構造耐力上主要な部分に使用するもの（さね加工を施したものを含む。）をいう。

断続的に湿潤状態となる場所（環境）おいて使用することを主な目的としたもので接着の程度は１類に定める要件を満たす合板の類別をいう。

1 . 等級（構造用合板）2 . 接着の程度

特類又は１類の基準に適合すること。
平均木部破断率、せん断強さの基準
1. 特類は連続煮沸試験又はスチーミング繰り返し試験の結果、平均木部破断率及びせん断強さが〔表1〕の値以上であること。ただし、すべての単板が針葉樹で構成されているものにあっては、減圧加圧試験の結果次のaからcまでの5-1 . 曲げ性能基準（1級基準）

条件を満たせばよい。
ただし、平行層及び化粧単板接着層については、試験片の同一接着層における剥離しない部分の長さがそれぞれの側面においてその長さの3分の2以上であること。
a. 全試験片の木部破断率の平均値が80％以上であること。
b. 木部破断率が60％以上である試験片の数が、試験片全数の90％以上であること。
c. 木部破断率が30％以上である試験片の数が、試験片全数の95％以上であること。
2. 1類は、煮沸繰り返し試験又はスチーミング処理試験の結果、平均木部破断率及びせん断強さが、〔表1〕の値以上であること。ただし、平行層及び化粧単板接着層については、試験片の同一接着層における剥離しない部分の長さがそれぞれの側面においてその長さの3分の2以上であること。

3 . 含水率の基準
同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が14％以下であること。

a6 . 面内せん断強さの基準（1級基準）

面内せん断試験の結果、面内せん断強さが3.2MPa（又はN/㎜ 2 ）以上であること。

5-2 . 曲げ性能基準（2級基準及び化粧ばり構造用合板）

2828.07 . ホルムアルデヒド放散量基準12 . 構成単板の基準（構造用合板及び台板合板）
11

〔表11〕
表示厚さ（㎜）

積層数（㎜）

単板厚さ（㎜）構成比率（％）

以上

ホルムアルデヒドを含む接着剤又は木材保存剤を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、ホルムアルデヒド放散量表示に代えて「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない木材保存剤を使用」等、あるいは「ホルムアルデヒド不使用」の表示をすることになります。

8 . 防虫処理基準

イ. フェニトロチオンで処理したものにあっては、フェニトロチオンの吸収量が0.1kg/m3以上0.5kg/m3以下であること。

ウ. ビフェントリンで処理したものにあっては、ビフェントリンの吸収量が0.01kg/m 3以上0.05kg/m3以下であること。
エ. シフェノトリンで処理したものにあっては、シフェノトリンの吸収量が0.01kg/m 3以上0.05kg/m3以下であること。

9 . 保存処理基準特類であって、インサイジングを行わないもののうち、保存処理を施した旨の表示をしてあるものに限る。
1.〔表10〕に掲げるいずれかの種類であって、JIS K 1570（2013）に規定するものをいう。
2. 浸潤度試験の結果、断面積の浸潤度が60%以上で、かつ、表裏面単板から深さ10 mmまでの部分の浸潤度が80%以上であること。
3. 吸収量試験の結果、木材保存剤の吸収量が、〔表10〕の使用した木材保存剤の種類の欄に掲げる使用した木材保存剤の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。ただし、複数の有効成分を配合したものについては、その配合比がJIS K 1570（2013）に規定する範囲内であって、かつ、各有効成分の合計が同表の基準に適合していること。
〔表10〕吸収量の基準

性能
区分

K3

使用した木材保存の種類

保存処理を施した合板の区分

基

ほう素・第四級アンモニウム化合物系

製品処理合板

ほう酸・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（BAAC）として 3.2kg/m 3

銅・第四級アンモニウム化合物系

単板処理合板酸化銅・N-アルキルベンジルジメチルアンモニウム
クロリド（ACQ-1）として 2.6kg/m 3

銅・アゾール化合物系

製品処理合板

酸化銅・シプロコナゾール（CUAZ）
として 1.0kg/m3

アゾール・ネオニコチノイド化合物系

製品処理合板シプロコナゾール・イミダクロプリド（AZN）
として0.15kg/m3

〔表12〕

幅
900
900
910
910
910
910

（単位㎜）

長さ
1,800
1,818
1,820
2,130
2,440
2,730

幅
910
955
1,000
1,220
1,220

長さ
3,030
1,820
2,000
2,440
2,730

（2）厚さの標準寸法は、次のとおりとする。
5.05.56.0

7.5（単位㎜）
9.0 12.0 15.0 18.0

21.0 24.0 28.0 30.0 35.0
（注）厚さ、幅・長さについて用途が多いと考えられる寸法を標準寸法としているがこれら以外のものであっても規格の対象となる。

14 . 反り又はねじれの基準

準10 . 心板又はそえ心板の品質基準（構造用合板及び台板合板）

10ページ〔表16〕〔表17〕に規定する心板の基準に適合すること。

11 . 材料の基準

13 . 寸法基準（1）幅及び長さの標準寸法は〔表12〕のとおりとする。

防虫処理を施した旨の表示をしてあるものに限る

ア. ほう素化合物で処理したものにあっては、ほう酸の吸収量が1.2kg/m3以上であること。

化粧単板の厚さは、1㎜未満であること。

15 . 有効断面係数比の基準（2級基準）（3）表示された寸法に対する測定した寸法の差は、〔表 13〕の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
〔表13〕（4）対角線の長さの差が3㎜以下であること。

〔表15〕

16-1 . 板面の基準

15

単板の数

3又は45以上

7.5㎜以上9.0㎜未満2.5

̶9.0㎜以上

12.0㎜未満

2.0

1.5

12.0㎜以上

15.0㎜未満

2.01.5

̶1.5

15.0㎜以上〔表14〕㎜）

表板及び裏板の単板の厚さ

合板の厚さ（構造用合板）14（単位16-2 . 化粧単板の品質（化粧ばり構造用合板）

化粧単板の品質は次のとおりとする。

15〔表15-2〕
15事

基項

準

虫穴又は腐れないこと。

膨れ、しわ、はぎ目の透き又はプレスマークないこと。

その他の欠点極めて軽微であること。

17 . 心板又はそえ心板の基準（構造用合板及び台板合板）

161716

腐れないこと。

同左

同左

同左

板面における長さの方向の 1. 板面における長さの方向のりょう線から25㎜以内の部分
りょう線から25㎜以内の部分における幅が、6㎜以下である
における幅が、6㎜以下であること。
こと。
2. 上記1の部分以外にあって 2. 上記1の部分以外にあってはは（1） 板面における幅の方（1） 板面における幅の方向のりょう線から200㎜離向のりょう線から200㎜離れた箇所における幅が25れた箇所における幅が10㎜以下で、かつ、先端が㎜以下で、かつ、先端が狭くなっていること。
狭くなっていること又は板（2） 板面における幅の方面における幅の方向のり向のりょう線から200㎜以ょう線から200㎜離れた箇内の幅が75㎜以下である
所における幅が15 ㎜ 以こと。下のもので、かつ、長さが50％以下であること。
（2） 板面における幅の方向のりょう線から200㎜以内の幅が50㎜以下であること。

1.

注 「生き節、死に節、抜け節、穴、開口した割れ、欠け、はぎ目の透き、横割れ、線状の虫穴及び埋め木の板幅方向の径、幅又は長さの合計」とは、これらの欠点の最も多く存する板長方向に直角な30cm幅の部分におけるこれらの欠点のそれぞれの板幅方向の径、幅又は長さを加えたものをいう。

1718 . 表示（構造用合板及び化粧ばり構造用合板）18

〔表18〕

構造用合板及び化粧ばり構造用合板の格付の表示様式（例）使用樹種別のJAS構造用合板格付数量の推移
針葉樹（㎥）
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000（（公会財）
日本 合 板 検 査財）
日本 合 板 検 査会

公100,000
50,0000針葉樹

品名：構造用合板（さね加工）
寸法：12.0X910X1820㎜
接着の程度：特類

H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016） H29（2017）H30（2018）
1,792,019 2,233,260 2,081,090 2,346,006 2,661,818 2,660,091 2,605,969 2,850,392 2,964,514 2,918,833

広葉樹（㎥）
400,000
350,000

製造業者：○○○合板㈱工場

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,0000（広葉樹会財）日本 合 板 検 査（公財）
日本 合 板 検 査会

公H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016） H29（2017）H30（2018）
186,117
213,070
348,822239,617
249,055
226,160
161,717
148,970
144,086
143,191

複合（針・広）（㎥）
35,00030,000接着の程度：特類

25,00020,00015,00010,000製造業者：○○○合板㈱工場

粧0構造 用ばりH21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016）H29（2017）H30（2018）
32,542
19,764
13,594
7,925
12,563
14,495
13,776
12,077
19,228
複合（針・広） 21,174

合板

針葉樹、広葉樹、複合樹種財）
日本 合 板 検 査

品名：化粧ばり構造用合板
寸法：12.0X910X1820㎜
接着の程度：特類
ホルムアルデヒド放散量：F☆☆☆☆
製造業者：○○○合板㈱工場財）
日本 合 板 検 査会

公（（公会化5,000（㎥）3,500,000
3,000,000
2,500,000

針葉樹

2,000,000
接着の程度：特類

広葉樹

1,500,000

複合（針・広）1,000,000
500,0000

販売業者：○○○商事㈱H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016）H29（2017）H30（2018）
単位：㎥

使用樹種別
（構造用合板）の年別格付数量

H21（2009） H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014） H27（2015） H28（2016） H29（2017） H30（2018）

注：表示様式はこの例によらない場合もあります。詳細については日本合板検査会にお問い合せください。

針葉樹

1,792,019

2,233,260

2,081,090

2,346,006

2,661,818

2,660,091

2,605,969

2,850,392

2,964,514

2,918,833

広葉樹

186,117

213,070

348,822239,617

249,055

226,160

161,717

148,970

144,086

143,191

複合（針・広）21,17432,542

19,764

13,594

7,925

12,563

14,495

13,776

12,077

19,2281,999,310

2,478,872

2,449,6762,599,218

2,918,798

2,898,814

2,782,181

3,013,138

3,120,677

3,081,251

合計※日本合板検査会が認証する工場の格付数量をもとに作成しております。

検査所別・国別JAS認証工場数（合板）国内製造及び外国製造のJAS構造用合板格付数量の推移

種

合化粧ばり構造用合板

1,815,539

2,271,159

2,103,857

2,361,510

2,668,829

2,667,964

2,619,991

2,860,161

2,972,685

2,934,255

外国製造

（㎥）

北海道

1

10

0

400,000

東 北

350,000
300,000

東 京

250,000
200,000

名古屋

150,000
100,000

大 阪

50,0000H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016） H29（2017）H30（2018）
外国製造183,771

207,713345,819

237,708

249,969

230,850

162,190

152,977

147,992

中 国

146,996

九州

国内製造及び外国製造
マレーシア

（㎥）
3,500,000
3,000,000

インドネシア2,500,000

国内製造
外国製造

1,500,000
500,000
0

フィリピン
H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016）H29（2017）H30（2018）

フィンランド
単位：㎥

構造用合板の年別格付数量（2017） H30（2018）
H21（2009） H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014） H27（2015） H28（2016） H29
国内製造
外国製造
合計

中国
（China）

部

1,000,000

本

2,000,000

1,815,539

2,271,159

2,103,857

2,361,510

2,668,829

2,667,9642,619,991

2,860,161

2,972,685

2,934,255

183,771

207,713345,819

237,708

249,969

230,850

162,190

152,977

147,992

146,996

1,999,310

2,478,872

2,449,676

2,599,218

2,918,798

2,898,814

2,782,181

3,013,138

3,120,677

3,081,251※日本合板検査会が認証する工場の格付数量をもとに作成しております。

スウェーデン
合計

603094117234

1032001302100436004012101410902404091410121012003111301160200100111731616600200221540405000103171000000000000000000000100000010000000000310000001

200000000000

1000001020341361148113306904816333613163981111801030102010141100201601330601706190134実工場防虫処理構造用合板

H21（2009）H22（2010）H23（2011）H24（2012）H25（2013）H26（2014）H27（2015）H28（2016）H29（2017）H30（2018）

合板

低ホルムアルデヒド構造用合板

国内製造

天然木・特殊加工 実工場

構造用合板

0

国・地域別

0

防虫処理特殊加工化粧合板

低ホルムアルデヒド表面加工コンクリート型枠用合板

11,000,000

特殊加工化粧合板

表面加工コンクリート型枠用合板

11,500,000

防虫処理天然木化粧合板

低ホルムアルデヒドコンクリート型枠用合板

02,000,000

天然木化粧合板

コンクリート型枠用合板

22,500,000

普通合板実工場

防虫処理普通合板

83,000,000

500,000

令 和元年11月1日現在

板

普通合板

品目区分

国内製造

（㎥）
3,500,000

類

180 147